168        F-  Rinne,  Notiz  über  Bubin  und  Chromverbindungen. 
Notiz  über  Eubin  und  Chromverbindungen. 
Von 
F.  Rinne  in  Hannover. 
Mit  4  Figuren. 
Das  Verfahren  von  Dr.  Hans  Goldschmidt  zur  Erzeugung 
hoher  Temperaturen,  sowie  zur  Darstellung  reiner,  kohlen- 
stofffreier Metalle  und  von  Korund  liefert  durch  Wechsel- 
wirkung von  Aluminiumpulver  und  Metalloxyden  Metall  und 
Aluminiumoxyd,  ersteres  als  Regulus,  letzteres  als  deckende 
Schlacke,  die  zu  Korund  erstarrt1. 
Bei  der  Benutzung  von  Eisenoxyd  erhalten  die  Korund- 
krystalle  eine  mehr  oder  minder  tiefe,  gelblichbraune,  bei  der 
Anwendung  von  Chromoxyd  eine  rothe  Farbe.  Es  ist  letztere 
der  des  Rubins  ähnlich,  geht  aber  deutlich  ins  Violette. 
Als  künstliche  Edelsteine  haben  die  nach  dem  Goldschmidt'- 
schen  Verfahren  dargestellten  Rubine  besonderes  Interesse. 
Sie  zeichnen  sich  gegenüber  den  FRßMY'schen  Krystallen  oft 
durch  bedeutende  Grösse  aus.  Tafeln  von  1  cm  und  mehr 
Durchmesser  sind  nicht  selten.  Die  Plattendicke  ist  indes 
gering  und  geht  bis  etwa  \  mm. 
Fig.  1  (p.  169)  stellt  eine  kleine  Stufe  in  natürlicher  Grösse 
dar,  Fig.  2,  3  und  4  geben  die  Gestalt  einiger  regelmässigerer 
1  Die  ausserordentlich  hohe  Temperatur,  die  bei  den  erwähnten  Um- 
setzungen entsteht,  habe  ich  gelegentlich  für  Schmelzversuche  mit  Mineralien 
verwerthet.  Die  erforderlichen  Einrichtungen  sind  äusserst  einfach.  Man 
setzt  einen  bedeckten  Graphittiegel,  der  das  zu  schmelzende  Material  ent- 
hält, auf  den  Boden  des  GoLDSCHMiDT'schen,  mit  Magnesia  ausgekleideten 
Gefässes,  sorgt  dafür,  dass  der  Graphittiegel  nicht  aufsteigen  kann,  bringt 
die  Reaction  in  Gang  und  wirft  die  kleine  Feuerstätte  mit  Sand  dick  zu. 
